. 
722 
sich anscheinend schwefelsaure Salze der Alka- 
lien, und so wird die gekühlte Oberfläche stärker 
ausgelaugt durch das Spülwasser als es ohne diese 
Reaktion geschieht. Nach der Prüfung der Phy- 
sikalisch-Technischen Reichsanstalt verhält sich 
die Alkaliabgabe der besten im Handel befind- 
lichen Gerätegläser in mg pro m? Oberfläche 
(Berührungszeit bei diesen Messungen nicht 3, 
sondern 8 Tage), so wie es die Tabelle auf S. 721 
(unten) zeigt. 
Später hat Myliust) eine nach Eosinwerten 
getroffene hydrolytische Klasseneinteilung der 
Glaser (Tabelle auf S. 722) vorgeschlagen, die die 
Reichsanstalt den Priifungsscheinen zugrunde 
legt. Es bedeutet in der Hydrolytische Klassen 
der Gläser überschriebenen Tabelle: 
a) Die „Verwitterungsalkalität“, d. h. die 
Menge Jodeosin in mg/m? gemessen, die auf der 
frischen Bruchfläche nach 7-tägiger Verwitterung 
in Luft gebunden wird, die bei 18° mit Wasser- 
dampf gesättigt ist. 
b) Die „Lösungsalkalität“, d. h. die Jodeosin- 
menge, in mg/m?, welche von einem auf die ge- 
blasene Oberfläche wirkenden wässerigen Aus- 
zuge (II und III) gebunden wird. (Auszug I 
entspricht der Vorbehandlung mit Wasser.) 
Die als Grenzwerte festgesetzten Zahlen sind 
folgende: 
Zschimmer: Probleme der Glasforschung 1. | 
der Chemie“ herzustellen. 
nur den Großverbrauch von chemischen Geräten 
für solche Arbeiten im Auge, bei denen wässrige 
Lösungen und organische Flüssigkeiten verhält- 
nismäßig kurze Zeit auf Glas einwirken. Tem- 
peratur und Druck halten sich dabei jedenfalls in 
mäßigen Grenzen. .Es handelt sich also um das 
allgemeine Arbeitsgerät auf dem Tisch des Che- 
mikers. Wenn man für diesen weitaus größten 
Bedarf den Begriff eines Normalglases zahlen- % 
mäßig festsetzen will, so darf man wohl sagen: In 
chemischer Beziehung genügt die Prüfung der 
Glasgeräte nach dem Verfahren der Reichsanstalt, 
um allgemein „gute“ und „schlechte“ Gläser zu 4 
Jedenfalls kann man behaupten: das | 
trennen. 
große Heer der gewöhnlichen, für chemische 
Zwecke nicht genügend haltbaren Alkali-Silikat- 
gläser wird durch die Eosinprobe ausgeschaltet. 
Aber die übrigbleibenden Gläser erster Klasse wird | 
ein vorsichtiger Chemiker doch nicht unbesehen in 
Gebrauch nehmen. Das chemische Arbeitsgerät für 
den täglichen Gebrauch muß noch andere Bedin- 
gungen erfüllen — auch andere chemische Bedin- — 
gungen —, die man aus der Alkalität nicht er- 
kennt. Gibt es doch alkalifreie Gläser, die sehr 
schlecht sind! Dazu kommt die Frage, was denn 
bei der Zersetzung des besten Glases, nach län- 
Hydrolytische Klassen der Gläser. 
mg Jodeosin auf 1 m?. 


a) Verwitte- 
b) Lösungsalkalität der geblasenen Oberfläche 



Be Amtliche Bezeichnung der rungs- nach Einwirkung 
Klassen Glasarten alkalität der | des 1. Auszuges | des 2. Auszuges | des 3. Auszuges 
Bruchfläche [pei180in3 Tagen bei 180in7 Tagen bei80'in 3 Stund. 
1. Klasse | Wasserbeständige Gläser... . ... 0-5 ? 0—5 0—20 © 
2 a Resistente By eee Sa? NR 5—10 ? 5—16 20—61 
3. = Härtere Apparaten-. , ...... 10—20 ? 16—49 61—202 
4. Weichere Apparaten-, ..:.:.. 20—40 ? | 49—202 202— 809 
Ds 3 Mangelhafte ER Reh über 40 ? über 202 über 809 
Die Klasseneinteilung ist leicht zu merken, da 
jeder schlechteren (höher bezifferten) Klasse der 
doppelte Wert der Verwitterungsalkalität der vor- 
hergehenden (besseren) Klasse entspricht. Die 
Frage ist, ob durch die Grenzwerte der Alkalität 
eines chemischen Geräteglases die normalen An- 
sprüche an die Leistungen für den Gebrauch im 
Laboratorium und in der chemischen Industrie 
hinreichend bestimmt sind. Eine kurze Über- 
legung zeigt, daß davon keine Rede sein kann. 
Die Ansprüche des Chemikers an sein Arbeits- 
gerät sind so verschieden, daß es keinen Stoff 
gibt, der für alle Fälle widerstandsfähig genug 
wäre, um daraus „Normalgeräte für alle Zwecke 
1) Silikat-Zeitschrift, Coburg 1, 2 (1913). 


gerer Einwirkung der darin gekochten Flüssig- 
keiten, an anderen Stoffen abgegeben wird, außer 
den Alkalien. Für metallurgische Arbeiten kann 
das hydrolytisch „beste“ Glas schlecht sein, wenn 
es Blei, Zink oder andere Metalle bei der unver- 
meidlichen Zersetzung seiner Oberfläche durch‘ 
den Angriff der eingeschlossenen Flüssigkeiten 
ausscheidet; den Chemiker, der Alkali bestimmen 
will, werden solche Metalle nicht stören; der Or- 
ganiker stellt seine besonderen Ansprüche. Für 
die gerichtliche Chemie dürfen nur Gläser ver- I 
wendet werden, die kein Arsen enthalfen. In der & 
‘ Regel macht man dem Gemenge des Glases einen 
geringen Zusatz. von ‚arseniger Säure, um die 
Schmelze gut zu läutern, d.h. blasenfrei zu erhal- 
ten. Dieser unscheinbare Bestandteil der Glas- 
masse. kann verhängnisvoll werden, wo: dem Che- 
Die Natur | 
wissenschaften | 
Bei der hydrolytischen | 
Klasseneinteilung der Gläser hatte man natürlich | 


